_ 4 — 



terno ; ed il fatto che si ebbero allora risultati della stessa natura di quelli 

 ottenuti prima diede la migliore conferma di quanto ora venne asserito. 



« L'adattamento del filo da cimentare nei pezzi cilindrici che lo colle- 

 gavano al sostegno superiore ed al carico destinato a raddrizzarlo venne fatto 

 sempre mediante saldatura. Ma si poteva garantire che lo stagno non ce- 

 desse? Per l'indole del nostro studio essendo necessario che il dubbio fosse 

 tolto, si fece prolungare il foro assiale nel pezzo metallico che serviva per 

 la sospensione superiore, in guisa da permettere al filo di sporgere al di 

 sopra di questo pezzo per circa 5 crn., allo scopo di osservare mediante uno 

 specchietto, collocato lungo tal tratto, ed un cannocchiale munito di scala, 

 se si avessero rotazioni. 



« La cosa fu accertata poiché si constatò che la porzione libera del filo 

 girava nello stesso senso della parte sottoposta a torsione, e che ne era causa 

 la plasticità della saldatura in quanto lo specchio portato a diverse altezze 

 accusava fra limiti costanti di forza deformatrice spostamenti presso a poco 

 uguali; però siccome gli angoli ottenuti per siffatta rotazione non raggiun- 

 sero i due millesimi del valore che corrispondeva alla lettura eseguita ser- 

 vendosi dello specchio inferiore, non valeva la pena di preoccuparsi della 

 circostanza ora messa in luce. 



Cicli unilaterali. 



« Tutti i metalli sia nello stato crudo che dopo il ricuocimento, presen- 

 tarono in modo netto i fenomeni d'isteresi, non esclusi quelli che cimentati 

 in un campo ristretto di deformazioni per forze crescenti con continuità si 

 discostano pochissimo dalla legge di Hooke. La base del nostro studio, te- 

 nuto conto dei nuovi elementi forniti dall'esperienze con molti metalli, ri- 

 mane pertanto inalterata; vediamo ora i particolari dei diversi processi e 

 cominciamo dall'esame dei cicli unilaterali. 



« Per brevità voglio sin da principio denotare con P il valore di una 

 forza torcente qualsiasi, con P M il carico relativo all'estremo All'ennesimo 

 ciclo, con P m il valore massimo di P n per un serie di esperienze, e col 

 simbolo (P* P') il passaggio dalla forza P alla forza P'. 



« Il processo che qui si studia compivasi eseguendo i passaggi: (0 - P!), 

 (PfO), (Q- Pi), (PfP 2 ), (P.'O), (0-P 2 ), (P 2 -P 3 ) (P«0), (OP m ), es- 

 sendo Pi <C P2 <C P3 • • • H sistema (P,, - 0), (O P„) costituisce, giusta quanto 

 altrove fu convenuto un ciclo unilaterale. 



« I risultati avuti per tali cicli coi diversi metalli furono della stessa 

 indole, avendosi una cedevolezza crescente in ciascuno dei passaggi (P n * 0), 

 (O P„) ed una variazione brusca di essa quando s'inverte il senso secondo 

 cui la forza varia. Nel primo caso le reazioni elastiche si mantengono sino 



(!) V. Rend. Acc. dei Lincei, II, 2° sem., p. 247. 



